( 360 ) 

 La composition de ce bois peut s'exprimer de la ma- 



nière suivante : 



Bois fortement coloré en brun 74 



Huile liquide : huile verte, pyrène, paranaphtaline , 



chrysène, substance brune, etc. . . 26 



100 



En commençant ces expériences, j'avais l'intention de 

 faire quelques recherches sur des bois présentant de 

 grandes dimensions, préparés et déjà en voie d'altération; 

 quelque intérêt qu'il y aurait à étudier un pareil bois, j'ai 

 dû renoncer à ce projet : il m'a été impossible de m'en 

 procurer. Les démarches nombreuses que MM. Ch. An- 

 dries, Yan der Sweep, Crepin, ingénieurs des ponts et 

 chaussées, et M. Coisne, chef de section à l'administra- 

 tion des chemins de fer, ont bien voulu faire à ma de- 

 mande, ont eu pour résultat d'établir que toutes les tra- 

 verses créosotées employées en Belgique sont encore dans 

 un parfait état de conservation. 



Dans le but de vérifier sur ces bois les conclusions que 

 j'ai tirées des expériences que j'avais faites sur des co- 

 peaux, et qui sont décrites plus haut, j'ai enterré de petits 

 fragments de ces bois après les avoir complètement dé- 

 pouillés, au moyen de la benzine, des substances huileuses 

 qu'ils renfermaient, et j'ai constaté que ces échantillons se 

 sont détruits avec autant de rapidité que des bois de même 

 espèce, non préparés. 



Des copeaux, des tissus, imprégnés des huiles qui 

 avaient été extraites de.la traverse de chemin de fer et du 

 bois préparé par M. Melsens, ont été enterrés de même et 

 se sont parfaitement conservés, 



